APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 279 



dinairenienl, et changés de signe si, dans l'établisse- 

 ment de l'équation de la montre, on a affecté l'avance 

 du signe positif. 



Dans les expériences qui vont être rapportées, il en 

 est pour lesquelles on s'est seulement attaché à déter- 

 miner une valeur moyenne de la variation des marches 

 entre deux températures éloignées; ces expériences se 

 rapportent toutes à des valeurs considérables de n 

 moyen et telles en particulier que la courbure, assez 

 faible dans ces régions, est presque négligeable par 

 rapport à la variation moyenne. En d'autres termes, 

 pour ces alliages, b est petit par rapport à a. Au con- 

 traire, aux valeurs faibles de r, moyen correspond "le 

 plus souvent une courbure notable et, pour les alliages 

 correspondants, les plus importants dans la recherche 

 qui nous occupe, on s'est attaché à déterminer la forme 

 de la fonction par des observations faites à un certain 

 nombre de températures. 



A l'exception de quelques mesures de contrôle des- 

 tinées surtout à vérifier la théorie, les observations que 

 je vais rapporter ont été faites avec des montres dans 

 lesquelles le spiral avait été monté sur un balancier de 

 laiton. On a admis pour ce dernier, d'après une mesure 

 exécutée au Bureau international sur une barre ayant 

 une composition analogue, pour la valeur des deux 

 coefficients a, et jS, du binôme représenté par ^ : 



aj = 18,595. '10-« ^, = 0,00715. 10"* . 



Les coefficients a, et jS, du binôme représenté par 

 1 seront indiqués à propos de chaque spiral, d'après mes 

 mesures sur des barres prises dans la même coulée. 



Voici maintenant les plus importants parmi les résul- 

 tats trouvés : 



